2. Section de Physique 



Séance de la Société Suisse de Physique 



Vendredi, 31 août 1923 



Président: Prof. H. Zickendraht (Bâle) 

 Secrétaire: D' H. MiJGELi (Neuchâtel) 



1. A. Jaqtjeeod et H. Mügeli (Neuchâtel). — Variation du 

 1^^ module d'élasticité de l'acier avec la température. 



Cette variation joue un rôle important dans un grand nombre de 

 cas, notamment lorsqu'une oscillation, qui par définition doit avoir une 

 période invariable, dépend du module d'Young (diapasons, montres, etc.). 

 De nombreux auteurs se sont déjà occupés de la question, en utilisant 

 «oit une méthode statique, soit une méthode dynamique, avec des résul- 

 tats assez variables quant à l'allure même du phénomène. On admet 

 ■en général, pour des températures voisines de la normale, entre et 

 40 degrés par exemple, une variation linéaire (diapasons), tandis que 

 l'erreur secondaire des montres est expliquée par une allure para- 

 bolique. Nous avons abordé le problème par deux méthodes diiïérentes, 

 ■dont l'une seulement a fourni jusqu'ici des résultats assez précis ; elle 

 consiste à observer à diverses températures fixes, la marche d'une 

 montre pourvue d'un balancier non compensé, en acier ou en invar, 

 et d'un spiral d'acier. Connaissant les coefficients de dilatation, on déduit 



E 



facilement des observations le rapport ~r des modules d'Young à une 



Eo 



température t et à zéro. La précision est considérable, car si la tem- 

 pérature n'est pas poussée trop haut, la marche, pour une température 

 donnée, se maintient à 1 seconde près par jour, soit près de 1 cent- 

 millième, La méthode n'est pas nouvelle, mais nous n'avons pas trouvé 

 qu'elle ait été jusqu'ici employée systématiquement. 



Les expériences ont été faites à 5 températures, allant de à 

 78 degrés, maintenues très constantes à l'aide de thermostats spé- 

 ciaux. Dans certains cas, le séjour à. 78" produit un recuit du spiral 

 qui rend illusoires des conclusions certaines ; dans d'autres, au contraire, 

 la marche à troid se retrouve à une ou deux secondes près. 



Le résultat de ces recherches, qu'il taut considérer comme pré- 

 liminaires, est le suivant : entre et 80 degrés, le 1" module d'élasticité 

 de l'acier (spiraux de montres) varie presque linéairement avec la tem- 

 pérature ; la faible incurvation trouvée dans la courbe représentative 

 correspondrait à une erreur secondaire, à 15°, de Yj à 4 secondes; l'in- 

 curvation s'accentue si l'on pousse les mesures jusqu'à 80 degrés. 



